224 Verhandlungen. Nr. 6 U. 7 



Dieser Druckfestigkeit entspricht nach der Tabelle eine 



reducirte Bohrfestigkeit von 104-5 mkg. 



Die directe Messung ergab 983 „ 



Die Gesteinsprobe war also etwas unternormal bohrfest, 

 nach der directen Druekfestigkeitsgrösse (1735 Atm.) aber, welcher 

 100-5 mkg Normalbohrfestigkeit entsprechen, nahezu normalfest. 



4. Berechnung der Abnützbarkeit. 



6. Beispiel. Granit von Maut hausen, Oberösterreich. Probe 

 eines gewöhnlichen Pflasterungswürfels. 



Gegeben: Druckfestigkeit direct = 1560 Atm. 

 Härte = 37-7°/ 00 Korund 

 Bohrfestigkeit = 103-6 mkg 

 Wasseraufnahme = 308°/ 00 des Gewichts. 



Der Mittelwert der Druckfestigkeit berechnet sich daraus mit: 



Druckfestigkeit direct 1560 Atm. 



„ äquiv. der Härte 1440 „ 



„ „ „ Bohrfestigkeit. . . 1785 „ 



„ „ „ Wasseraufnahme . 2045 „ 



Mittelwert .... 1707 Atm. 



Dieser Druckfestigkeit entspricht nach der Tabelle lit. G 



eine normale Abnützungszahl von 5"08 cm 3 



Die Messung ergab 4-61 „ 



Das Probematerial war also überfest bezüglich seines Wider- 

 standes gegen Abnützung, beziehungsweise minderfest bezüglich 

 der dieser äquivalenten Druckfestigkeit. 



7. Beispiel. Granit von Gmünd, Niederösterreich. Halbfrisch. 

 (Vergl. Beispiel 2, Seite 222.) 



Gegeben : Druckfestigkeit direct = 915 Atm. 

 Härte = 37°/ 00 Korund 

 Reducirte Bohrfestigkeit = 29 mkg 

 Wasseraufnahme = 1266 / 00 des Gewichts. 



Hieraus berechnet sich der Mittelwert der Druckfestigkeit mit : 



Druckfestigkeit direct 915 Atm. 



„ äquiv. der Härte 940 „ 



„ „ „ Bohrfestigkeit . . . 500 „ 



„ „ „ Wasseraufnahme . . 700 „ 



Mittelwert .... 766 Atm. 



Dieser Druckfestigkeit entspricht nach der Tabelle lit. H 



eine normale Abnützungszahl von 105 cm 3 



Die Messung ergab 11'3 „ 



